POLARISATIONSERSCHELNUNGEN UND MATERIALPRÜFUNG. 371 



dieser Eigenschaften mit den typischen mechanischen Eigenschaften 

 dieser Metalle hervorheben. 



In den sogenannten nichtmagnetischen Körpern , wie z. B. 

 Silber, Kupfer, Zink und den übrigen Metallen, mit Ausnahme 

 des Nickels, Eisens und Kobalts ist die magnetische Induction 

 in einem System, soweit die Genauigkeit unserer Beobachtungs- 

 methoden reicht, genau gleich so gross als wenn der von diesen 

 Metallen erfüllte Raum durch Luft unter normalem Druck aus- 

 gefüllt wäre. 



Die durch die magnetisierenden Kräfte und die entsprechen- 

 den Inductionen bestimmte Curve, die sogenannte Inductionscurve, 

 ist daher für diese Körper eine gerade Linie. In den sogenannten 

 magnetischen Körpern, im Eisen, Nickel und Kobalt und gewissen 

 Legierungen dieser Metalle mit anderen Metallen weicht die 

 Inductionscurve jedoch ganz bedeutend von der Geraden ab und 

 zeigt mehr oder minder auffällig drei ganz genau charakteristische 

 Theile. 



Bei schwachen magnetisierenden Kräften nimmt die magne- 

 tische Induction verhältnissmässig langsam mit der magnetisie- 

 renden Kraft zu. Lassen wir die magnetisierende Kraft weiter 

 anwachsen, so steigt die Induction von einer gewissen Grenze ab 

 rasch an, um dann im dritten Theile der Curve bei weiter an- 

 steigenden magnetisierenden Kräften wiederum verhältnissmässig 

 langsamer zuzunehmen. 



Die Form der Curve ist für ein gegebenes magnetisches 

 Material vollständig genau definiert und kann mit der nöthigen 

 Vorsicht mittelst der bekannten Methoden leicht aufgenommen 

 werden. 



Die magnetischen Inductionscurven des Gusseisens, des 

 weichen Eisens, der verschiedenen Stahlsorten, des Nickels und 

 Kobalts, zeigen ganz charakteristische Merkmale, so dass aus den 

 Inductionscurven selbst ein Rückschluss auf die übrigen Eigen- 

 schaften des Materials, auf die Behandlungsweise, die mechanische 

 Härte, die chemische Beschaffenheit etc., ja manchmal selbst auf 

 die Provenienz desselben gemacht werden kann. 



In Figur 1 habe ich einige solche Inductionscurven dar- 

 gestellt. — Die Abscissenachse giebt die magnetisierende Kraft H, 



24* 



